SÉANCE DU lO MAI 1916. 623 



être enlevé par grattage. Mes analyses ont porté sur (|uatre verres de couleurs diffé- 

 rentes, choisis parmi les plus vifs de ton : un violet, un bleu, un vert et un rouge, les 

 trois premiers colorés dans la niasse, le dernier doublé sur une face. En regard des 

 résultats de ces analyses, donnés ci-après, j'ai placé à titre de comparaison l'analyse 

 publiée par L. Appert dans la Note précitée, el faite sur un verre rouge du xiir' siècle 

 de provenance non indiquée. 



Vitraux de la lalliédrale rie Reims. 



Violel. 



|1. H.... 



Silice ( Si O- ) 54,30 



Acide titanique (Ti 0-) 0,20 



Acide sulfurique (SO^) 



Perte au feu o,3o 



Alumine (Al-0^) 4>20 



Chaux (GaO) 12,60 



Magnésie (MgO) 4; 70 



Potasse (K^O) 18,70 



Soude (Na^O) i,3o 



Oxyde de plomb (PbO) 



Oxyde de bismuth (Bi-O'j .... " 



Métaux colorants : 



Oxyde de cuivre (GuO) 0,02 



» de cobalt (GoO) traces 



)) de nickel (NiO) 0,06 



» de manganèse (Mn*0*) . i,85 



» de fer (Fe-0'^) 1 , 20 



Total 99,4c 



Tout en présentant quelques différences de composition, les quatre verres de la 

 cathédrale de Reims ont des caractères communs (teneur assez constante en silice, 

 alumine et magnésie) dénotant une même origine, autre que celle du verre analysé 

 par L. Appert, sans magnésie et beaucoup plus alumineux. Porphyrisés, ces quatre 

 verres sont complètement attaqués par les acides forts à chaud, et cependant ils ont 

 convenablement résisté aux agents atmospliériques, car, après grattage de l'enduit, la 

 surface du verre frottée au blanc d'Espagne devient assez brillante. 



Au point de vue des éléments colorants, chacun de ces verres donne lieu 

 aux remarques suivantes : 



Le verre violet contient avec le manganèse à l'état de Mn-0% qui est le 

 colorant principal, de Toxyde de fer avec des traces de cuivre et de cobalt : 

 ce sont les éléments généralement associés dans les pyrolusites impures, et 

 cjui donnent aux vitraux violets du xiii® siècle le ton chair qu'on n'obtient 

 jamais avec l'oxyde pur de manganèse. 



C. R., 1915, I" Semestre. (T. 160, 1^° 19.) 83 



